180 W. Suida. [6] 



Eisenoxydulgehalt des Epidotes vor dem Glühen = 0-52 Proc, 

 nach dem Glühen 1-405 Proc. 



Es wurden von 100 Theilen des Eisenoxydes 6'84 Theile in 

 Eisenoxydul verwandelt. 



2) 1-0306 Gr. Epidot mit 2*5 Gr. Borax IV2 Stunden im Por- 

 zellanrohr erhitzt, brauchten 0-9 Cc. Chamäleon; davon entfallen nach 

 dem Control- Versuche auf das im Epidot enthaltene Eisenoxydul 07 Cc. 



Eisenoxydulgehalt des Epidotes vor dem Glühen = 0-52 Proc, 

 nach dem Glühen 0'661 Proc. 



Es wurden von 100 Theilen des Eisenoxydes 1-068 Theile in 

 Eisenoxydul verwandelt. 



VIII. Versuchsreihe. 



1) 0-505 Gr. Eisenoxyd mit 3-3343 Gr. Thüringer Glas 2 Stun- 

 den im Porzellanrohr erhitzt, verbrauchten 1*38 Cc. Chamäleon. Menge 

 des veränderten Eisenoxydes 2-202 Proc. 



2) 0-5153 Gr. Eisenoxyd mit 3-476 Gr. Thüringer Glas 2 Stun- 

 den erhitzt, verbrauchten 3-2 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten 

 Eisenoxydes 5-006 Proc. 



3) 0-5136 Gr. Eisenoxyd mit 3-5157 Gr. Thüringer Glas 2 Stun- 

 den erhitzt, verbrauchten 3 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten 

 Eisenoxydes 4-709 Proc. 



Bei den eben erwähnten Versuchen der VIII. Reihe musste selbst- 

 verständlich die geschmolzene Masse sehr fein zerrieben werden, um 

 eine vollständige Aufschliessung durch Schwefelsäure und Flusssäure zu 

 erzielen, und da bei diesem Zerreiben bedeutender Substanz-Verlust 

 unvermeidlich ist, so wurde das Gewicht der geschmolzenen Glasmasse 

 bestimmt, indem das Platinschiffchen einerseits leer, andererseits mit 

 der geschmolzenen Masse gefüllt, gewogen wurde. 



Nach der letzten Wägung wurde das Schiffchen sammt seinem Inhalt 

 stark erhitzt und durch Eintauchen in kaltes destillirtes Wasser plötz- 

 lich abgekühlt, es gelang dann leicht, die nach allen Richtungen zer- 

 klüftete Glasmasse aus dem Schiffchen zu entfernen ; sie wurde im 

 Achatmörser auf das feinste gepulvert, getrocknet, gewogen und nach- 

 dem unter den bereits beschriebenen Vorsichtsmassregeln mit Schwefel- 

 säure und Flusssäure im zugeschmolzenen Glasrohr ihre Aufschliessung 

 bewerkstelligt war, wurde mit Chamäleon titrirt. Die für die gewogene 

 Quantität der Schmelze erhaltenen Werthe wurden auf die Gesammt- 

 menge des in Arbeit genommenen Materiales umgerechnet. 



IX. Versuchsreihe. 



0-5119 Gr. Eisenoxyd mit 3*5 Gr. Borax 2 Stunden, im schwer- 

 schmelzbaren Glasrohr, im Sauerstoffstrome erhitzt, verbrauchten 0-2 Cc. 

 Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 0-315 Proc. 



X. Versuchsreihe. 



1) 0-4975 Gr. Eisenoxyd mit 3-5 Gr. Borax Vi Stunde im 

 bedeckten Platintiegel vor dem Gasgebläse erhitzt, verbrauchten 0-6 Cc. 

 Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 0-976 Proc. 



2) 0-5045 Gr. Eisenoxyd mit 3-5 Gr. Borax V2 Stunde im be- 

 deckten Platintiegel vor dem Gasgebläse erhitzt, verbrauchten 02 Cc. 

 Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 0-321 Proc. 



